G, Frerichs: Fetthärtung. SSft 



sieb nachträglich ebenso schwarz in Oel verteilt, wie das aus Xickel- 

 borat durch trockene Reduktion oder aus Xickeloxyd und anderen 

 Nickelverbindungen durch Reduktion im Oel hergestellte Xickel- 

 metall soll weiter unten gezeigt werden. 



E r d ni a n n behauptet ferner, daß ,,die H ä r t u n g s m ö g- 

 lichkeit mit Katalysatormengen, welche in gleicherweise 

 und gleicher Quantität aus Nickeloxyd als metallisches Nickel 

 hergestellt gänzlich unwirksam sind" ein positiver Beweis 

 für die Bildung von N i c k e 1 s u b o x y d ist. 



Die Haltlosigkeit dieser Behauptung liegt klar auf der Hand. 

 Es ist durchaus erklärlich, daß man mit dem aus Nickelborat ab- 

 geschiedenen Nickelmetall unter Umständen mehr erreichen kann, 

 als mit dem trocken im Wasserstoffstrom aus reinem Oxyd redu- 

 zierten Nickel, das eine ganz andere Korngröße, Oberfläche und 

 Oberflächenbeschaffenheit hat. 



Es ist einfach garnicht möglich, das Nickelmetall einmal 

 aus Nickel b o r a t (oder aus Nickel o x y d im Oel) und das andere 

 Mal trocken aus Nickeloxyd im Wasserstoff ström ,,i n gleicher 

 Weise'" darzustellen. Die D a r s t e 1 1 u n g s w e i s e ist 

 eben verschieden, und damit erklärt sich die Möglichkeit 

 der verschiedenartigen Wirkung wohl leicht. 



Auch in einer neueren Mitteilung^) gibt E r d m a n n einen 

 Vergleichsversuch an, aus dem er den Schluß zieht, daß Nickel- 

 suboxyd die Wasserstoffübertragung besser bewirkt als Nickel- 

 metaU. Er hat mit voluminösem Nickeloxydul Leinöl in 4^2 Stunden 

 bis zum Erstarrungspunkt 47,2" härten können, während das 

 gleiche Leinöl bei der Härtung mit aus der gleichen Menge volu- 

 minösen Nickeloxyduls trocken reduziertem Nickel m e t a 1 1 

 flüssig blieb. 



Auch hier hat E r d m a n n Dinge miteinander verglichen, 

 die sich nun einmal nicht vergleichen lassen. Bei der trocknen 

 Reduktion sintert das Nickeloxydul oder vielmehr das daraus 

 entstehende Nickelmetall stark zusammen. Das Metall hat eben 

 eine andere Korngröße und andere Oberflächenbeschaffenheit als 

 das im Oel aus dem gleichen Oxydul entstehende Metall. 



Bemerkenswert sind folgende Ausführungen E r d m a n n's 

 über derartige Vergleichsversuche-) : 



,,Die Reaktionsgeschwindigkeit liängt, wie bekannt, nicht nur 

 von der Natur des Katalysators, sondern auch von anderen Umständen, 

 besonders von seiner O b e r f 1 ä c h e ab. In den A'ergleichs\-ersuchen 



1) Journ. f. prakt. CTiemie 1915, 91, S. 477. 



2) Journ. f. prakt. Chemie 1915, 91. S. 479. 



